einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc. 
29 
Messung-  im  elektrischen  Ofen,  der  noch  nicht  so  wie  oben 
angegeben,  eingerichtet  war.  Eine  größere  Menge  von  zer- 
stoßenem Eisenglanz  wurde  bis  ca.  900°  erhitzt.  Sowohl 
dieser  wie  nicht  erhitzter  wurde  von  Herrn  Dittrigh  analy- 
siert. 
nicht  erhitzter 
erhitzter 
Fe203  95,91 
Fe203   
98,33 
FeO   1,08 
FeO  
1,55 
Ti09  Spur 
TiO,  
Spur 
Rest   3,01 
Rest  
0,12 
Kühlt  man  ein  auf  Rotglut  erhitztes  Stück  dieses  Eisen- 
glanzes rasch  ab,  so  leitet  es  den  Strom  schlecht,  erhitzt  man 
es  wieder  und  läßt  es  langsam  erkalten,  so  besitzt  es  einen 
verhältnismäßig  viel  geringeren  Widerstand ;  dies  erklärt  sich 
nicht  damit,  daß  er  in  eine  andere  Modifikation  übergeht, 
sondern  unter  Berücksichtigung  der  Resultate  der  Analyse 
und  des  Entweichens  von  Dämpfen  bei  der  ersten  Erhitzung 
dadurch,  daß  sich  wegen  des  raschen  unregelmäßigen  Ab- 
kühlens die  durch  den  Wasser-  und  Kohlensäureaustritt  ent- 
standenen feinen  Spalten  nicht  schließen  können. 
Zinnstein. 
Fundort:  Altenberg  in  Sachsen. 
Beyeringk  nimmt  beim  Zinnstein  elektrolytische  Leitung 
an  und  glaubt  dies  dadurch  beweisen  zu  können,  daß  sich 
Zinnstein,  der  auf  ein  Stück  Zink  in  Salzsäure  gelegt  wird, 
mit  Zinn  überzieht.  In  Wirklichkeit  ist  dies  eine 
Reduktion  des  Zinnoxydes  durch  naszierenden 
Wasserstoff  zu  metallischem  Zinn,  die,  wie  uns 
Versuche  gezeigt  haben,  auch  ohne  direkte  Be- 
rührung des  Zinkes  vor  sich  geht.  Um  zu  unter- 
suchen, ob  der  Zinnstein  wirklich  den  Strom  elektrolytisch 
leite,  wurde  der  Widerstand  mit  Wechsel-  und  Gleichstrom 
gemessen:  es  war  kein  Unterschied  vorhanden,  ebenso  konnte 
keine  elektromotorische  Gegenkraft  nachgewiesen  werden, 
c^e  isiöö  ^T°lt  überstieg.  Dann  wurde  ein  Stück  Zinnstein 
(Querschnitt  ca.  25  mm2,  lang  ca.  4  mm)  zwischen  Elektroden 
